N. F. in. Nr. 14 



Naturvvissenscliaftliche Wochensclirift. 



21' 



Stoffe erforderlich erweist, so empfiehlt Rathgen 

 die Anwendung von Zapon. Nach beendeter 

 Reinigung zeigt die Silbermünze ein silberweißes, 

 mattes Aussehen. Außer Cyankalium allein kann 

 auch dieses mit C)-annatrium oder mit Pottasche 

 oder Soda gemischt zur Reduktion im Schmelz- 

 fluß dienen. Bei der Verwendung von kohlen- 

 sauren Alkalien hat man aber zu bedenken, daß dabei 

 Silberkarbonat entsteht, und muß dieses mit Essig- 

 säure entfernen. Auf diesem Wege erhielt Rathgen 

 die Münzen mit Spiegelglanz. Daß auch für kleinere 

 Eisengegenstände die Cyankalibehandlung durch- 

 gehends brauchbar ist, glaubt Rathgen annehmen 

 zu dürfen, da es ihm gelang, einem eisernen Ring, 

 der zwar der Neuzeit angehört, aber stark an- 

 gegriffen war, durch Reduktion mit geschmolzenem 



gegenständen ist auch von Krefting^) angegeben 

 worden, der zur Reduktion den bei der Einwir- 

 kung von Kalilauge auf .Aluminium freiwerdenden 

 Wasserstoff verwendet. Das Prinzip ist also 

 hierbei das gleiche wie bei dem Verfahren von 

 Rhousopulos. 



Zur Aufarbeitung von Silbermünzen benutzt 

 Rathgen auch die Reduktion mit Aluminium 

 in Kalilauge nach Krause, das er eine Abart des 

 Krefting'schcn nennt"'). Es hieße jedoch den Rahmen 

 dieser Mitteilungen überschreiten, wollte ich auf 

 alle die einzelnen Verfahren besonders eingehen. 

 Nur verdient eine Methode von Rathgen zur Wieder- 

 herstellung alter Bleimedaillen noch näher er- 

 wähnt zu werden.'') Er *) benutzt zu dem gedachten 

 Zwecke das Kreftingsche Verfahren, und zwar unter 



a) vor der Reinigung und Zusammenfügung. 



Figur 2. 

 Jüngling (Paris?) von Antikyüicra 



b) nach der Reinigung. 



Cyankalium seine ehemalige mattgraue Eisenfarbe 

 wieder zu verleihen. Auch hier ist, wie eben in 

 allen Fällen der Konservierung, sorgfältigstes 

 Waschen und Trocknen unbedingte Notwendigkeit 

 nach dem Reinigungsprozeß. 



Für größere Gegenstände läßt sich das Ver- 

 fahren wegen der erforderlichen großen Cyanka- 

 liummenge nicht gut durchführen. Deshalb wählte 

 Rathgen an Stelle von Cyankalium das Schwefel- 

 cyankalium, und es gelang ihm damit einige prä- 

 historische Eisenstücke ziemlich rostfrei zu erhalten. 

 Dabei werden die Sauerstoffverbindungen des 

 Eisens durch das Rhodankalium in Schwefeleisen 

 umgewandelt, und dieses scheint sich leichter ent- 

 fernen zu lassen als jene. 



Ein Verfahren zur Reinigung von antiken Metall- 



Anwendung von Zinkstaub mit Natronlauge, wobei 

 man darauf zu achten hat, daß kein Zinkstaub, 

 durch Oxyd festgehalten, an der Münze hängen 

 bleibt. Nach dem gründlichen Waschen mit luft- 

 freiem destilliertem Wasser, bringt n.an das Blei- 

 stück in noch nassem Zustande in geschmolzenes 

 Paraffin, worin man es beläßt, bis keine Wasser- 

 dampfblasen mehr auftreten. Endlich saugt man 

 mit Hilfe eines Baumwollenlappens das überflüssige 

 Paraffin auf und die Münze ist zur xAufbewahrung 

 fertig. 



') Chemikerzeitung 1903, 27, Nr. 56. 

 '') Chemikerzeitung 1903, 27, Nr. 56. 

 ') Chemikerzeitung 1903, 27, Nr. 67. 

 *) ,,Rivista itahana di numismatica" 

 Rathgen, Konservierung von BIcimcdaillen. 



1903 



Nach 



